A. Johnsen, Die anomalen Mischkrystalle. 



95 



Die Zusammensetzung der Mischkrystalle variirt con- 

 tinuirlich mit derjenigen der flüssigen Phase, wie bei echten 

 physikalischen Gemischen, doch kamen unerklärliche Unregel- 

 mässigkeiten hinsichtlich ihres Eisengehaltes vor, indem sich 

 mitunter im Anfang die eisenreichsten Mischkrystalle aus- 

 schieden. Letztere enthielten bis 7 °/ ^ e Cl 3 im & e i ne Wasser- 

 menge, die etwa einem Hydrat FeCl 3 . 4H 2 als beigemischter 

 Substanz entsprechen würde. 



Mohr 1 hat dann das Studium des gleichen Gemisches auf 

 die höheren Temperaturen von 25°, 35°, 45° C. ausgedehnt: 

 das Maximum des Fe Cl 3 -Gehaltes der festen Lösung betrug 

 bei diesen Temperaturen resp. 6,48 °/ , 4,43 °/ 05 6^4 °/ . Der 

 Wassergehalt entsprach dem von Roozeboom gefundenen. 



In krystallographischer Hinsicht stellte Schröder van 

 der Kolk 2 an den Mischkry stallen fest, dass die Würfelflächen 

 in je vier ziemlich stark doppelbrechende Sectoren zerfallen, 

 in deren jedem a sowie die Richtung der maximalen Ab- 

 sorption senkrecht zur zugehörigen Würfelkante liegt. Der 

 Pleochroismus, orange bis feuerroth, ist ebenso wie die Doppel- 

 brechung nach Mohr um so stärker, je schneller sich die Aus- 

 scheidung vollzog, nach Lehmann wird der Pleochroismus durch 

 Zusatz von Salzsäure zur Flüssigkeit kräftiger gestaltet. Die 

 Färbung ist zuweilen zonar. 

 Roozeboom constatirte ein all- 

 mähliches Trübwerden der 

 Krystalle, was Mohr nicht 

 bestätigen konnte. 



Alledem ist Folgendes 

 hinzuzufügen : Die Krystalle 

 sind im Allgemeinen nicht von 

 ebenen Würfelflächen, sondern 

 von gewölbten Vicinalflächen 

 von Ikositetraeder-Lage be- 

 grenzt (Fig. 2). 



/ 



\ _i 



/ 



T 



Fig. 2. 



Aus Dünnschliffen geht hervor, dass es sich um sechs 

 Anwachspyramiden von optisch negativ einaxigem Verhalten 



1 Zeitschr. f. physik. Chemie. 27. 1898. p. 209. 



2 Ebenda. 11. 1893. p. 167. 



